Влияние условий местопроизрастания на качество древесины сосны в культурах

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ МЕСТОПРОИЗРАСТАНИЯ НА КАЧЕСТВО ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ В КУЛЬТУРАХ

Корчагов С.А., Грибов С.Е.

In article the analysis of studying of characteristics of wood of pine in the European North is carried out. Results of own measurements of physical and mechanical properties of the pine wood formed in cultures in various conditions of growth are resulted.

Вопрос о влиянии условий местопроизрастания на качество древесины в ле-соводственной практике имеет богатую историю. Еще в давние времена русские крестьяне подметили связь качества древесины с характером древостоя и условиями произрастания, дав природным особенностям леса меткие названия, вошедшие в последствии в лесохозяйственную литературу и практику.

Иван Степанович Мелехов по праву считается основоположником исследований качества древесины с учетом условий местопроизрастания на Европейском Севере. "...Изучение древесины пород должно проводится, указывает И.С. Мелехов, (1949), со всесторонним учетом условий произрастания, характера леса и прежде всего типов его. Влияние типов леса на физико -механические свойства древесины проявляются через изменения в приросте и строении древесины, в о б-разовании крени, сучковатости и т.д. В связи с этим различия в типах леса сказываются на запасах древесины разного назначения - авиационной, резонансовой, фанерной, пиловочной, балансовой и пр.". В своей первой работе такого характера (1934) автор подчеркивает несомненное влияние типов леса на физико -механические свойства древесины (табл. 1).

Таблица 1 - Физико-механические свойства древесины по типам леса

Тип леса Бонитет Процент поздней древесины Объемный вес, г*см-3 Предел прочности при сжатии вдоль волокон, кг* см-2 Торцовая твердость, кг* см-2

Зеленомошный III 31,2 0,55 525 328

Сосна по болоту V 25,1 0,51 463 287

Продолжив и углубив свои исследования И.С. Мелехов (1936) подтверждает ранее сделанные выводы и доказывает, что на лучших почвах образуется древесина более высокого качества (табл. 2).

Таблица 2 - Физико-механические свойства древесины сосны в зависимости от условий местопроизрастания

Тип леса Бонитет Почва Объемный вес, г*см-3 Предел прочности вдоль волокон, кг* см-2

Ягодник III Свежая 0,55 505

Черничный IV Супесчаная и суглинистая 0,52 478

Мохово-лишайниковый IV То же 0,51 471

Вахтово-сфагновый V Заболоченная 0,48 406

Исследования в этом направлении были продолжены под руководством доктора технических наук, профессора Владимира Ивановича Мелехова. Некоторые результаты исследований по формированию и качеству древесины сосны в различных типах леса Архангельской области опубликованы в монографии (Мелехов, Бабич, Корчагов, 2003). Полученные данные последних исследований, проведенных на территории Кадуйского лесхоза Вологодской области в средневозрастных сосновых насаждениях черничного, брусничного и лишайникового типов леса искусственного происхождения представлены в табл. 3.

Результаты исследований показывают, что в культурах сосны формируется довольно широкослойная древесина. Па всей видимости, этому способствуют подготовка почвы при создании культур, оптимальная густота, выбор породы, соответствующей лесорастительным условиям и другие факторы. Ширина годичных слоев изменяется по типам леса в пределах от 2,2 до 2,6 мм. Достоверность различий по этому показателю между вариантами не доказана ^ф = 0,3-1,4).

Наибольший процент поздней древесины наблюдается в сосняке брусничном, что позволяет предположить о формировании наиболее качественной древесины в данном типе леса. Статистическая обработка данных позволила доказать достоверность полученных результатов и существенность различий между ними для сосняка черничного и лишайникового (1ф = 2,4), брусничного и лишайникового ^ф = 3,5). Для сосняка черничного и брусничного различия не достоверны (1ф = 0,6).

Древесина наибольшей плотности и прочности формируется в лучших условиях местопроизрастания. Однако статистически достоверные различия между типами леса выявлены лишь по плотности ^ф = 2,1-2,9), по прочности различия не доказаны ^ф = 0,3-1,5).

Таблица 3 - Физико -механические свойства древесины сосны в культурах по типам леса

Показатель Тип леса

черничный брусничный лишайниковый

Ширина годичного слоя, мм 2,6±0,3 2,2±0,1 2,5±0,2

Процент поздней древесины, % 30,9±2,2 32,7±1,8 25,1±1,1

Плотность при влажности 12%, г*см-3 0,470±0,01 0,480±0,01 0,440±0,01

Предел прочности при сжатии, МПа

вдоль волокон 45,6±1,3 45,1±1,3 43,1±1,0

поперек волокон:

в радиальном направлении 9,7±1,0 10,0±0,5 8,0±0,7

в тангенциальном направлении 8,0±0,7 9,8±0,4 6,6±0,3

Подводя итог, отметим, что исследования качества древесины в лесотиполо-гическом аспекте не безосновательны. По ряду физико-механических свойств существуют различия между отдельными типами леса. Знания закономерностей в изменении свойств древесины в связи с лесорастительными условиями позволят лесоводам выращивать древесину заранее заданных качеств.

Литература

1. Мелехов И.С. О технических свойствах древесины сосны Плесецкого лестранхоза // Сб. науч.-исслед. работ АЛТИ, Т. 1, 1934. -С.63.

2. Качалов А.А., Мелехов И.С. Качество хвойной древесины Пинежско-Кулойского водораздела// Лесное хозяйство и лесоэксплуатация. -1938. -№8.

3. Мелехов И.С. Значение типов лесов и лесорастительных условий в изучении строения древесины и ее физико-механических свойств// Труды института леса АН СССР, 1949, Т. IV. -С.11-20.

4. Мелехов В.И., Бабич Н.А., Корчагов С.А. Качество древесины сосны в культурах. -Архангельск: Изд-во АГТУ, 2003. -110 с.